246 Hiftoîrc naturelle 
plus d’un demi-pouce ; on mit enfuite fur ces 
bandes, une autre couche d’un pouce d’épaif- 
feur de poudre de charbon, fur laquelle on 
pofa de même d’autres bandes de fer, & ainfi 
alternativement des couches de charbon &l 
des bandes de fer, jufqu’à ce que la caifle 
pagne , qui font mieux fabriqués que ceux d'Alface : quoi¬ 
que les fers de Berry foient en général plus doux que 
ceux de Champagne & de Bourgogne , ils ont donné les 
aciers les moins nets, parce que leur étoffe n’eft pas bien 
liée; & il a remarqué qu’en général, les fers les plus 
doux à la lime , tels que ceux deBerri & de Suède, don- 
cent des aciers beaucoup plus vifs que les fers fermes à. 
la lime & au marteau, & que les derniers exigent une 
cémentation plus continuée & plus active. 11 a reconnu 
que les fers de Sibérie donnoient un acier très difficile à 
traiter, & défe&ueux par la défunion de fon étoffe ; que 
ceux d’Efpagne donnent un acier propre à des ouvrages, 
qui exigent un beau poli ; & il conclut qu’on peut faire 
de très bon acier fin avec les fers de France , en foignant 
leur fabrication : il défigne en même temps les Provinces 
qui fourniffent les fers qui font les plus fufceptibles de 
meilleur acier dans l’ordre fuivant : Alface , Champagne, 
Dauphiné, Limofin , Rouffillon , Comté de Foix, Franche- 
comté, Lorraine, Berri & Bourgogne. 
Il feroit fort à defirer que le Gouvernement donnât des 
encouragemens pour élever des Manufactures d’acier dans 
ces différentes Provinces, non feulement pour l’acier par 
la cémentation, mais aufii pour la fabrication des aciers 
naturels, qui font à meilleur compte que les premiers, 
& d’un plus grand ufage dans les arts, fur-tout dans les 
arts de première néceffité. 
